über die verschiedenen Zustände des hanunergaaren Kupfers. 103 



sich nur durch eine genaue Kenntnifs der Tenijicratur heben läfsl, worin 

 das Kupfer vor dem Ausgiefsen in die Formen versetzt werden mufs. Nicht 

 allein das mit einem Minimo von Kohle verbundene, also das sogenannte zu 

 junge Kupfer, sondern auch dasjenige reine Kupfer, welches schon einen 

 geringen Antheil von Kupferoxydul aufgenommen luid daher die vollkom- 

 mene Hammergaare überschritten hat, besitzt die, für die Verarbeitung die- 

 ses Metalles sehr iiachthcilige Eigenschaft, sich beim Erkalten in den For- 

 men, in welche es gegossen worden ist, auszudehnen, oder, nach dem tech- 

 nischen Ausdruck, in den Formen zu steigen. Durch dieses Ausdehnen 

 wird das IMetall zur Bearbeitung imter den Hämmern und Walzwerken un- 

 brauchbar, weil der Zusammenhang der Masse auf eine ganz mechanische 

 Weise durch das krystallinische Gefiige und durch die Zwischenräume und 

 Höhlungen welche sich im Innern der IMasse bilden, imterbrochen wird. 

 Aufserdem besitzt das Kupfer, welches in den Formen so stark gestiegen ist, 

 dafs nur einzelne ausgehauene und in ihrem Zusammenhange nicht unter- 

 brochene Parlhien, durch mechanische Kraft ausgestreckt werden können, 

 nicht den vollkommenen Grad von Geschmeidigkeit, welcher sich von dem 

 ganz reinen Kupfer erwarten läfst, indem es durch das Ausstrecken leicht 

 steif und spröde wird und ein wiederholtes Glühen in einer Temperatur cr- 

 t'ordert, die sich für die feinsten Kupferarbeiten, besonders für Goldplatti- 

 rungen, nicht mehr eignet. Ist die richtige Temperatur beim Ausgiefsen 

 des Kupfers nicht getroffen, so läfst sich das Ausdehnen beim Erstarren 

 nicht verhindern, man mag die flüssige Masse sehr schnell erkalten lassen, 

 oder die Erstarrung, durch Erhitzung der Formen bis zum Glühen und durch 

 ein sehr langsames Sinken der Temperatur, aufs Aufserste verzögern. Es 

 scheint daher, dafs das geschmolzene Kupfer erst einen gewissen inid bestimm- 

 ten Grad der Temperatur in dem noch flüssigen Zustande erlangt haben und 

 dafs es, sobald diese Temperatur eingetreten ist, durch Ausgiefsen in die 

 Form schnell zum Erstarren gebracht werden mufs, wenn es durch das Kry- 

 stallisiren beim Erstarren in seinem Zusammenhange nicht unterbrochen 

 werden und zugleich den höchsten Grad der Dehnbarkeit und Geschmeidig- 

 keit erhalten soll. 



Nur das von beigemischten INIetallen ganz befreiete Kupfer besitzt die 

 Eigenschaft sich beim Erstarren auszudehnen, wenn es entweder noch mit 

 etwas Kohle verbunden ist, oder wenn es auch schon geringe Antheile von 



